FLUOR 393 



On chauffe alors le ballon A et on ouvre la pince g pour 

 abaisser la pression et dégager le fluorure de silicium; on 

 pousse peu à peu la température jusqu'au point d'ébullition de 

 l'acide sulfurique; on maintient la température pendant vingt 

 ou vingt-cinq minutes, pour que le dégagement soit complet ; 

 puis on laisse l'appareil se remettre en équilibre de température 

 avec l'atmosphère de la pièce où il se trouve, en relevant de temps 

 en temps le tube C pour rétablir le niveau. On fait enfin la lec- 

 ture en mettant sur un môme plan les deux niveaux du mercure ; 

 on prend note de la hauteur de la colonne d'acide sulfurique, 

 qu'on exprime en millimètres de mercure, pour la déduire de 

 la pression atmosphérique. 



Si la pression et la température ont varié entre le commen- 

 cement et la fin de l'expérience, il faut faire une correction sur 

 le volume du mélange gazeux d'air et de fluorure de silicium ; 

 mais cette correction ne dépassant pas, en général, quelques 

 centièmes de centimètre cube, il n'est pas nécessaire de con- 

 naître le volume de l'air. Il y a une autre correction à intro- 

 duire pour tenir compte de la solubilité du fluorure de silicium 

 dans l'acide sulfurique; on ajoute pour cela I e "" 1 , 4 au volume 

 de gaz réduit à 0° et 760 millimètres. 



i centimètre cube de fluorure de silicium contient 3 mgp ,4361 

 de fluor. 



Ce procédé, appliqué aux fluorures décomposables par l'acide 

 sulfurique en présence de quartz ou de silicates, permet une 

 exactitude comparable à celle que donne le procédé de Frésénius 

 et présente l'avantage dedemander beaucoup moins de temps; 

 car trois heures suffisent à une opération, et l'opérateur n'est 

 pas occupé la moitié de ce temps. 11 convient fort bien pour- 

 l'essai rapide et exact des minerais de spath-fluor et de cryo- 

 lithe. Mais il ne faut pas l'appliquer à des substances d'une 

 teneur faible en fluor et, surtout, il faut éviter celles qui pour- 

 raient donner lieu à un dégagement de gaz autre que le fluo- 

 rure de silicium, comme celles qui contiennent tant soit peu de 

 carbonates ou de matières organiques. 



